über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen. 439 

 Es folgen in Tabelle IV die gemessenen Grössen. 



X = ^9-^ =0,5554 •1961,1- 10-« = 10,89- 10-« 



Nachdem diese Versuche beendigt waren, wurde die Flüssigkeit 

 in einer Glasflasche mit gut eingeschliffenem Stopfen verwahrt und 

 nach Bedarf einige Glaskugeln von 5 — 8 mm Durchmesser mit ihr 

 gefüllt, um, auf der weiter unten zu beschreibenden Versuchsein- 

 richtung befestigt, als Aichsubstanz dienen zu können. 



Während der Arbeit zeigte es sich, dass das Kobaltnitrat etwas 

 zu schwach magnetisch war, um die Konstante des Apparates mit 

 der wünschbaren Sicherheit bestimmen zu können ; auch war eine 

 Kontrollmessung bei der Wichtigkeit der Sache erwünscht. 



Eine bei 0° C gesättigte Lösung von Manganchlorid diente zu 

 dieser Kontrolle. 



Für die Bestimmung der Subzeptibilität dieser Flüssigkeit wurde 

 die Methode dahin verändert, dass nicht direkt die Steighöhe be- 

 stimmt wurde, sondern dass diese nach dem Vorgang von Olivier 

 durch Senken des Flüssigkeitsbehälters kompensiert wurde, was den 

 Vorteil hat, dass das Niveau in der Röhre stets an derselben Stelle 

 steht und somit ein absolut konstanter Rohrquerschnitt nicht er- 

 forderlich ist. Die Temperaturkorrekturen, sowie die Korrektur der 

 Steighöhe, die dadurch veranlasst wird, dass bei dieser Art vorzu- 

 gehen die Steigröhre nicht immer gleich tief in den Flüssigkeits- 

 behälter eintaucht, wurden berücksichtigt. 



Das für diese Messung benutzte Feld war stets gleich 15207 

 Gauss. Die Temperatur war sehr konstant und im Mittel 18,86° C. 

 Die korrigierte Steighöhe betrug 5,353 cm und somit ergab sich 

 % = 45,409- 10 -«oder: 



